DE LA MAGNÉTITE CRISTALLISÉE. 457 



autour d'une position finale, en laissant décroître 

 Tampiitude des oscillations. Le champ étant ensuite 

 fixé dans cette position on Tamenait lentement à zéro 

 en commutant continuellement le courant. La désai- 

 mantation étant ainsi obtenue, on lançait dans le circuit 

 un courant déterminé et on le faisait changer de sens 

 jusqu'à ce qu'un régime permanent soit établi ; on 

 mesurait alors la déviation pour les deux positions du 

 commutateur, et l'on prenait la moyenne des deux 

 valeurs ainsi obtenues, qui d'ailleurs étaient très 

 voisines l'une de l'autre. En répétant cette mesure 

 pour toutes les directions du champ de à 180' pour 

 le même courant (en désaimantant chaque fois comme 

 il vient d'être dit) j'obtins une courbe qui co'incidait 

 absolument, dans la limite des erreurs, avec la courbe 

 résultant des mesures faites selon la méthode ordinaire, 

 en prenant la moyenne des rotations à droite et à gau- 

 che. Cette co'incidence obtenue pour plusieurs courbes 

 démontrait que la moyenne des deux courbes corres- 

 pondant à la rotation à droite et à gauche, cor- 

 respond bien à la valeur de la composante normale, 

 abstraction faite de l'influence de l'hystérésis. 



La fig. 7 donne les courbes moyennes correspondant 

 aux courbes de la fig. 6. L'on voit, au premier coup 

 d'œil, que ces courbes ne présentent pas la symétrie 

 cubique. A 0° et 180' comme à 90' et 270' se trouvent 

 les deux axes principaux (axes quaternaires); à 45°, 

 2'f 5° et à 135°, .315° les deux diagonales de la face 

 du cube (axes binaires). Si la symétrie était celle du 

 système cubique, les deux axes devraient être absolu- 

 ment équivalents à 0°, 180° et à 90°, 270°; de plus, 

 les ordonnées devraient avoir la même valeur à 0' et 



